(>74 RECHERCHES EXPERIMENTALES 



l'huile de lin mêlée d'huile lithargirée, est bien sensible quand 

 on compare la durée de la dessiccation de la première couche 

 à la dessiccation des deux autres. 



L'huile lithargirée a une influence siccative sur le mélange 

 d'huile de lin pure et d'oxyde d'antimoine. 



e) La céruse est très-siccative, par rapport à l'huile de lin 

 pure. 



En première couche, le blanc de zinc et le blanc d'anti- 

 7iioine ont été indifférents. 



a3. Voici le résumé et les conclusions des expériences 

 consignées dans le a e tableau (voyez à la fin du mémoire); 

 elles sont comparables à celles du tableau précédent : la dif- 

 férence est que le bois sur lequel les huiles et les peintures 

 ont été appliquées était une planche de chêne non peinte 

 préalablement (21). 



ti) Huile de lin, huile de lin lithargirée, huile de lin man- 

 ganésée, huile d 'œillette. 



Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésér. 



_ . . , i i ,e couche. 22 jours. 4 jours. 3 



Durée de la Lo couch( .. Il3 J 3 J 



dess,ccal.on.|,, ciH|chc ,4 3 3_ 



159 10 8 



L'huile de lin pure sèche bien plus lentement que les 

 huiles lithargirée et manganésée, et je dois reconnaître ici 

 que la première couche n'était pas sèche après 22 jours, 

 comme il le semblerait d'après le tableau. Je le crus; mais 

 ce fut une erreur que je reconnus plus tard. Il est effective- 

 ment très-difficile de déterminer l'époque précise où une 

 première couche d'huile pure qu'on a étendue sur du bois, 

 ou plus généralement sur un corps poreux, est sèche, par la 

 raison que l'huile pénétrant d'abord dans les pores de ce 



